Akác (faanyag)
Az akác kemény lombos faanyag, Magyarországon elsősorban a fehér akác (Robinia pseudo-Acacia) anyagát hasznosítják.

Az élő fa 

Nagyon fényigényes, fagyérzékeny, szárazságtűrő, gyorsan növő. A laza homoktalajokat preferálja, de a mezőségi talajokon is jól fejlődik.

Magassága 10-25 m, viszonylag gyakori a sudarlós, görbe növés. Kérge fiatalon sima, világosszürke, idősebb korban hosszanti repedések szabdalják, parában gazdag, vastag, rostos, színe világosbarna. Kéregvastagsága 2-5 cm.

A faanyag 
Szíjácsa keskeny, világos zöldessárga, gesztje sötétebb zöldessárgától vörös-barnáig terjedő színű. Gőzölés után elveszíti zöldes-sárgás színét, megbarnul. Gyűrűs likacsú, a keresztmetszeten éles évgyűrűhatárokkal. A korai fában nagy likacsok vannak, a kései fában csak kis fehér pontocskák láthatók a keresztmetszeten. Keskeny, rövid bélsugarai csak a sugármetszeten láthatóak, színük a fáéval azonos.

Felhasználása 
 Szárítás Szárításkor könnyen reped, ezért kíméletesen kell szárítani. Szárítás közben nem vetemedik, nem teknősödik.

 Megmunkálás Keménysége miatt nehezen faragható, forgácsolható, csiszolható. A szerszáméleket mérsékelten tompítja. Jól esztergálható, gőzölve jól hajlítható.

 Rögzítés Rosszul szegezhető, csavarozható. Általában jól ragasztható hidegen és melegen is. A meleg ragasztás élénkvörös foltosodást okozhat. Nehézséget okozhat az akácnak tölggyel vagy cserrel való ragasztása.

 Felületkezelés Jól és tartósan pácolható, lakkozható.

 Tartósság Igen jó, szabadban kb. 80 év, vízben kb. 500 év, állandóan szárazon kb. 1500 év.

Kedvelt mezőgazdasági szerfa. Kiváló tűzifa. Alkalmas bányafának, vezetékoszlopnak, a járműgyártásban, hajóépítésben is bevált. Újabban boroshordó készítésére is használják, bútoripari használata felfutóban van.

Egyéb tulajdonságai 
A Közép-Európában termesztett fafajok közül az akácnak vannak a legjobb szilárdsági és rugalmassági jellemzői. 

Az akác anyagának nedvességtartalma kivágáskor 30-50 százalék közötti, amely jóval alacsonyabb, mint a legtöbb fáé, ezért szárítás nélkül is tüzelhető. A légszáraz akácfa (15-20% nedvességtartalom) köbmétere 7-800 kilogramm, míg friss kitermelésnél 93-950 kg/m³-rel lehet számolni. Az akácfa nehezen gyullad, az ehhez szükséges minimális hősugárzási intenzitás értéke 2,6 W/cm². Tűzállóságát tekintve az épületfaként hasznosított akác 0,5 mm/perc beégési sebességgel rendelkezik.

Gyors növésű, 30-40 évesen már kitermelhető. Véghasználati faproduktuma 80 és  közötti. Jó növekedésű akácállományok faanyagtermő képessége /Ha/év is lehet.

Források 
 Babos – Filló – Somkuti: Haszonfák – 
 Hazai fafajok: Az akác – Faipar.hu

Faanyagok
Az akác kemény lombos faanyag , Magyarországon elsősorban a fehér akác ( Robinia pseudo-Acacia ) anyagát hasznosítják . Az élő fa Nagyon fényigényes , fagyérzékeny , szárazságtűrő , gyorsan növő . A laza homoktalajokat preferálja , de a mezőségi talajokon is jól fejlődik . Magasságam , viszonylag gyakori a sudarlós , görbe növés . Kérge fiatalon sima , világosszürke , idősebb korban hosszanti repedések szabdalják , parában gazdag , vastag , rostos , színe világosbarna . Kéregvastagságacm . A faanyag Szíjácsa keskeny , világos zöldessárga , gesztje sötétebb zöldessárgától vörös-barnáig terjedő színű . Gőzölés után elveszíti zöldes-sárgás színét , megbarnul . Gyűrűs likacsú , a keresztmetszeten éles évgyűrűhatárokkal . A korai fában nagy likacsok vannak , a kései fában csak kis fehér pontocskák láthatók a keresztmetszeten . Keskeny , rövid bélsugarai csak a sugármetszeten láthatóak , színük a fáéval azonos . Felhasználása Szárítás Szárításkor könnyen reped , ezért kíméletesen kell szárítani . Szárítás közben nem vetemedik , nem teknősödik . Megmunkálás Keménysége miatt nehezen faragható , forgácsolható , csiszolható . A szerszáméleket mérsékelten tompítja . Jól esztergálható , gőzölve jól hajlítható . Rögzítés Rosszul szegezhető , csavarozható . Általában jól ragasztható hidegen és melegen is . A meleg ragasztás élénkvörös foltosodást okozhat . Nehézséget okozhat az akácnak tölggyel vagy cserrel való ragasztása . Felületkezelés Jól és tartósan pácolható , lakkozható . Tartósság Igen jó , szabadban kb.év , vízben kb.év , állandóan szárazon kb.év . Kedvelt mezőgazdasági szerfa . Kiváló tűzifa . Alkalmas bányafának , vezetékoszlopnak , a járműgyártásban , hajóépítésben is bevált . Újabban boroshordó készítésére is használják , bútoripari használata felfutóban van . Egyéb tulajdonságai A Közép-Európában termesztett fafajok közül az akácnak vannak a legjobb szilárdsági és rugalmassági jellemzői . Az akác anyagának nedvességtartalma kivágáskorszázalék közötti , amely jóval alacsonyabb , mint a legtöbb fáé , ezért szárítás nélkül is tüzelhető . A légszáraz akácfa nedvességtartalom ) köbméterekilogramm , míg friss kitermelésnélkg/m³-rel lehet számolni . Az akácfa nehezen gyullad , az ehhez szükséges minimális hősugárzási intenzitás értéke6 W/cm². Tűzállóságát tekintve az épületfaként hasznosított akác5 mm/perc beégési sebességgel rendelkezik . Gyors növésű,évesen már kitermelhető . Véghasználati faproduktumaés közötti . Jó növekedésű akácállományok faanyagtermő képessége / Ha/év is lehet . Források Babos – Filló – Somkuti : Haszonfák – Hazai fafajok : Az akác – Faipar.hu Faanyagok